i88 MÉMOIRES DE l'Académie Royale 



fort & foutenu afîez long - temps ; par - là on acheveroît dç 

 réduire le métal aux dépens d'une partie de charbon qu'il 

 renferme, & le relie du charbon feroit employé à réduire 

 une partie du cément , en forte que le rélultat de l'opéra- 

 tion feroit du fer parfaitement atfiné , 8c dont le poids ex- 

 céderoit celui de la fonte employée. A la vérité, les frais de 

 celte cémentation feroient confidérables, fur-tout, li le com- 

 buflible n'étoit pas à bas prix; mais ils pourroient être com- 

 peufcs, I .° parce que le poids du fer forgé égaleroit au moins 

 cekii de la fonte, tandis que dans les affineries les mieux 

 montées, il faut 1350 liv. de fonte pour produire un 

 mille de fer forgé; 2.° parce qu'on feroit difpenfé du feu 

 d'affinerie, & qu'on n'auroit plus befoin que d'un feu d« 

 chaufferie pour cingler les barres. 



Au refle , le parti le plus avantageux que l'on pourroit 

 tirer d'une grande quantité de fonte très-grife, ne feroit 

 pas de la convertir en fer forgé, mais d'en faire de l'acier, 

 en fuppofant néanmoins qu'elle ne contînt ni fydérite, 

 ni métaux étrangers. Pour cela, d'après l'expérience cjo 

 de M. Bergman , il faudroit l'expofer au feu de cémen- 

 tation dans des cailTes clofes Se fans cément ; une partie du 

 charbon contenu dans la fonte ferviroit à compléter la ré- 

 dudion du métal; l'autre, en reftant dilTéminée dans la 

 malîè , la convertiroit en acier, dont la qualité dépendroit 

 enfuite de la dole de charbon dont la combuflion n'auroit 

 pas fté opérée. 



De la Cémentation du Fer doux. 



H nous refle peu de chofes à dire de la cémentation, 

 fur laquelle nous fommes entrés dans d'affez grands détails. 

 Nous avons vu que le charbon étoit la feule fubflance , 

 qui combinée en certaine dofe avec le fer doux , eût la 

 faculté de communiquer à ce métal la propriété de fe 

 durcir à la trempe ; que pour que cette combinaifon fe 

 iît au degré convenable , il falloit que le fer éprouvât dans 



